( 31 ) 



il est capable. Si en effet, à partir d'une certaine déformation, l'accroisse- 

 ment de tension correspondant à une augmentation d'allongement est 

 moindre encore dans les mortiers que dans les métaux, il peut arriver que 

 les causes d'augmentation de résistance, spéciales à la flexion, que j'ai si- 

 gnalées plus haut, ne puissent pas faire compensation à la faiblesse de 

 l'accroissement de résistance des fibres tendues, et que pour les mortiers, à 

 l'inverse de ce qui se produit dans les métaux, la striction se produise dans 

 la flexion plus tard que dans la traction, mais néanmoins avant que 

 les fibres tendues aient pris partout l'allongement maximum dont elles 

 sont susceptibles. S'il en est ainsi, l'addition de barres de fer noyées, en 

 quantité suffisante ('), dans les fibres tendues du mortier, doit uniformiser 

 l'allongemeut et, par suite, augmenter sa valeur moyenne, qui peut seule 

 être mesurée. En effet, si une section plus faible cède la première, le fer, 

 dont l'élasticité est très grande, v produit un supplément considérable de 

 résistance, qui retarde sa déformation prématurée. On a vu que l'expé- 

 rience a confirmé ces prévisions et que le même mortier a supporté, 

 sans se rompre, des allongements de o mm , 100, de o mm ,266 et d'au 

 moins i mm ,p,8o, suivant qu'il était soumis à la traction, à la flexion en 

 prisme non armé, ou à la flexion en prisme armé. 



» L'augmentation de l'allongement sans fissure du mortier et du béton, 

 par l'effet des armatures, augmente de beaucoup les chances de durée des 

 constructions qui ont besoin de déformabilité (tassements de fondations, 

 dilatations inégales dues à des inégalités de température), d'étanchéité (ré- 

 servoirs), ou de résistance vive aux chocs. 



» Les résultats donnés par le prisme n° 34 mettent en lumière un fait 

 très important. Le fer écroui et l'acier dur, qualité rails, dont la limite 

 d'élasticité est voisine de 4o kR » peuvent travailler jusqu'à cette limite sans 

 que le mortier ou le béton se désagrège. Ils communiquent donc aux 

 pièces armées une résistance deux fois plus grande que le fer employé 

 jusqu'ici, dont la limite d'élasticité est inférieure à 20 kg . 



» Nota. — M. Ilarel de la Noë vient de me communiquer un Rapport adressé à 

 M. le Ministre des Travaux publics, où il a émis l'avis que, pour expliquer les fails 

 connus, il faut admettre que le béton armé peut s'allonger beaucoup plus qu'on ne 

 l'admettait. Je tiens à le constater ici. » 



(') Dans le prisme n" 34-, la section du fer était de j 1 , de celle du prisme et le 

 environ de celle des fibres de mortier travaillant follement par traction. 



